Über Entmischungs-Dispersoicle in anisotropen Medien. 
175 
einer größeren Anzahl von Schmelzen von KCl — Na Cl-Gemengen 
geschritten werden konnte, mußte freilich nach den Erfahrungen 
der früheren Arbeiten über die Metallnebel eine Vorprobe angestellt 
werden, wie die Schmelzen der reinen Salze ultramikroskopisch 
sich verhalten. Wäre es z. B. wie bei den damals untersuchten 
Schmelzen der Schwermetallhalogenide die Regel, daß bei höheren 
Temperaturen ein freiwilliger Zerfall der Chloride in Halogen und 
nebelhaltige Schmelze einträte, so müßte man ja, um die Metall- 
nebel, in diesem Falle also Natrium- und Kalium-Nebel, von den 
Entmischungsnebeln reinlich trennen zu können, bei jeder Schmelze 
einen Chlorstrom in diese einleiten, um so das Zerfallsgleichgewicht 
nach der Seite des nebelfreien Chlorides zu verschieben. Eine 
nicht unter dieser Vorsichtsmaßregel unternommene Schmelzung 
von Kalium- und Natriumchlorid lieferte indessen stets nur schön 
ausgebildete Kristalle, welche vollständig klar waren, also schon 
äußerlich zeigten, daß jedenfalls keine erhebliche Zerfallsreaktion 
mit „Nebelung“ eingesetzt hatte. Eine möglichst sorgfältige ultra- 
mikroskopische Untersuchung der Kristalle von Kalium- und Natrium- 
chlorid aus diesen Schmelzen hat allerdings gezeigt, daß dennoch 
ein gewisser Zerfall eingetreten sein mußte; denn bei sehr starker 
Vergrößerung und langer Exposition ist es doch gelungen, einige 
sehr feine Ultramikronen nachzuweisen, welche lebhafte Beugungs- 
farben zeigen und allem Anschein nach echte Metallnebelteilchen 
darstellen. Indessen ist diese Erscheinung so ungemein zart (siehe 
Eig. 2 u. 3), daß es Mühe macht, sie überhaupt zu beobachten ; außer- 
dem sind diese Ultramikronen so sehr selten in den sonst optisch 
vollkommen leeren Kristallen, daß auf sie mit Fug und Recht keine 
Rücksicht mehr genommen zu werden brauchte, zumal die Ent- 
mischungsdispersoide stets außerordentlich viel intensiver als die 
Metallnebel in die Erscheinung traten. 
Es wurden nun systematische Schmelzversuche von Mischungen 
von Natrium- und Kaliumchlorid augestellt, ohne daß, wie gesagt, 
gegen die Bildung von Metallnebeln Maßregeln ergriffen zu werden 
brauchten. Zuerst ergab eine Mischung von 50 Gew.- % KCl und 
ebensoviel Na CI bei möglichst rascher Abkühlung (unter Heraus- 
nahme des Schmelzgefäßes aus dem Ofen) nach der Verfestigung 
ein Aggregat von Kristallkörnern, welche stellenweise bereits die 
beginnende Entmischung an der milchglasartigen Trübung erkennen 
ließen und im Laufe sehr kurzer Zeit vollständig porzellanartig 
und undurchsichtig wurden. Im Dünnschliffpräparat erkannte man 
anfangs ausgezeichnet die sehr starke anomale Doppelbrechung, bis 
auch hier die fortschreitende Entmischung die Durchsichtigkeit auf- 
hob. Im Ultramikroskop ließen selbst diejenigen Stellen, welche 
noch die charakteristische Spannungsdoppelbrechung der metastabilen 
Mischkristalle zeigten, bereits unzählige Ultramikronen erkennen, 
und es sah aus, als beobachte man eine sehr trübe Emulsion. Die 
